EL REAL DEL MONTE. 



IV.— MOLIENDA. 



La molienda de los minerales es una de las operaciones de mayor impor- 

 tancia, no sólo en el procedimiento de beneficio por amalgamación, sino en 

 casi todos aquellos que se basan en el empleo de disolventes químicos diver- 

 sos, como también en el caso de que se trate de concentrar el mineral. No 

 creemos pues fuera de lugar el hacer una comparación entre los aparatos de 

 molienda usados en las haciendas descritas en este Boletín y en el relativo 

 al Distrito Minero de Pachuca. 



Antes de hacer el estudio comparativo que nos proponemos, entraremos en 

 algunas consideraciones sobre las condiciones que debe presentar la mo- 

 lienda. 



Dos son las cuestiones que pueden presentarse como principales al estudiar 

 la molienda y que están íntimamente enlazadas entre sí. La primera es, el 

 grado de división á que deben llevarse los minerales que dependen natural- 

 mente del objeto final que se busca; y la segunda, el modo de obtener el gra- 

 do conveniente de molienda con mayor economía. 



Si la molienda se hace con el fin de concentrar el mineral, más que tratar 

 de obtener una gran cantidad de lama fina, debe procurarse la uniformidad 

 del tamaño de los fragmentos; lo que se comprende si se reflexiona un poco 

 sobre la manera como se hace la concentración. 



El objeto de la concentración es quitar la mayor parte posible de la matriz 

 del mineral para tener en mayor masa reunida la parte útil, á fin de economi- 

 zar los gastos de transporte ó los de beneficio. O bien tener el mineral útil 

 más puro quitándole para esto algunos acompañantes que puedan dificultar 

 su tratamiento ó acarrear fuertes pérdidas. 



La concentración se funda en las diversas resistencias que sagún su forma 

 y peso presentan los fragmentos minerales para en un fluido, ó para ser arras- 

 trados por un fluido en movimiento, el agua ó el aire si la concentración se 

 hace en seco. 



De dos maneras puede hacerse la concentración, ó bien el mineral molido 

 se sujeta inmediatamente al tratamiento, en cuyo caso los fragmentos depo- 

 sitados presentan volúmenes diversos pero de peso casi igual; en este caso el 



